=== (285) == 



eft fufceptible de devenir acier, plus il abonde eti parties, qui 

 y (ont propres , moins il y en fiiut. Au comnienceinent oii 

 jette lo a 12 liv. de fragmens de rebut dc la grandeur de 

 noix , ou au plus de celle d'oeuf devant le touyau fur les 

 charbons pour les fairc entrer en fufion; fi la fonte eft; faite, 

 on la remue quelquefois ; on cherche furtout a replacer vers 

 ie milieu & devant le touyau tout le metal, qui s'ecarte trop 

 loin vers le bord ou dans les coins. On netoye auffi fou- 

 vent avec un fer le touyau , s'il veut prendre des bofles , & 

 on obferve , s'il n'y a pas trop de fcories fur la fonte. Oa 

 reconnoit ceci en regardant par le touyau ; fi Ton remarque, 

 qu il ecume fortement ; en ce cas on les retire , puis on ar- 

 rete les fouflets , a fin que le metal prenne un peu de con- 

 fiftance pendant environ un ^ d'heure. On remet enfuite les 

 fouflets en mouvement, & on y ajoute unc ou deux fois quel- 

 ques livres de fragmens de rebut j (Kpoxi,) fi ceci eft cntrc 

 en fufion, & que Ic metal ait ete remue quelquefois, on voit 

 apres quelque tems par le touyau, ou il commence a travail- 

 ler fortement , ce qu'on appelle bouillir ; (KiinnniL) il faiit 

 fufpendre derechef les fouflets pour quelques minutes , oii la 

 maflTe commence a s'endurcir , fi tout eft alle duement. Ceci 

 arrive quelquefois vite, mais feulement en partic,- car il nagc 

 quafi une forme de disque fur le refte du metal encore li- 

 quide. On Tote ,• il eft nomme piece brulee (Brandftuck 

 iKion.) il eft d'ordinaire de la qualite des loupes ordinaires , 

 & produit de bon acier brut j (yKAaAi)) mais ceci n'arrivc 

 pas fouvcnt , & feulement alors , lorque le fer cru double 

 n'eft pas d'unc qualite diftinguee , & quon ait mis a la fontc 

 trop d€ fragmens de rebut a la fois. 



Commun6ment il provient une loupe fims Brandftuk- 

 Aiufi fi la fonte bout , & qu'elle commence a s'endurcir , il 



N n 3 ©'aa:- 



